6o Minéralogie. 



taux aciculaires qui, chauffés à la températuve du verre fondant, 

 sont réduits à l'état métallique. L'hydrogène les réduit en un 

 métal gris-rougeâtre, qui ne se fond pas, mais qui conserve la 

 forme cristalline du sel. L'eau régale les dissout aisément, et 

 l'hydrosulfate d'ammoniaque y produit un précipité brun qui, 

 grillé à l'air, devient plus foncé. Ces deux métaux ont été trou- 

 vés en très-petite quantité dans le platine de l'Oural, le second 

 en proportion plus grande que le premier. 



Le 3^ métal se rencontre aussi dans la solution nitro-muriati- 

 que du platine. Il possède la singulière propriété de former avec 

 le fer un alliage qui n'est point attaquable par l'acide nitrique. 

 En fondant cet alliage avec de la potasse caustique et du nitrate 

 de potasse, le fer se trouve attaqué par l'acide nitrique, et le 

 résidu n'est plus que l'oxide du nouveau métal , sous la forme 

 d'une poudre d'un vert foncé. Mise sur une lame de platine, et 

 chauffée jusqu'au blanc , cette poudre se noircit sans se ré- 

 duire; mais exposée à la flamme du chalumeau, elle se trans- 

 forme en une masse métallique très-brillante. Ce métal a leis 

 propriétés suivantes: Il est insoluble dans l'eau régale, même 

 à chaud. Chauffé avec la potasse caustique et le nitre, il pré- 

 sente une masse brune qui, dans l'eau, dépose une poudre grise, 

 ayant encore un certain éclat métallique. Les alcalis n'en dis- 

 solvent aucune portion, et cette poudre n'est que le métal, dans 

 un état très-divisé, que l'eau régale n'attaque que faiblement, 

 et transformé parfois en oxide vert. En dirigeant un courant de 

 gaz hydrogène sur l'oxide chauffé, la combustion s'opère com- 

 me celle de la poudre à canon, et, par une action prolongée, 

 tout l'oxide est réduit sous forme d'une poudre noirâtre, grisâ- 

 tre, à peu près comme celle de l'éponge de platine nouvelle- 

 ment préparée. Quand ce métal est chauffé au contact de l'air, 

 il devient noir, et conserve cette couleur, même si la chaleur 

 est portée au rouge blanc : en cela il diffère du rhodium , qui 

 s'oxide d'abord à une certaine température, au-delà de la- 

 quelle il est nouveau réduit. 



34. Notice sur la pesanteur spécifique des corps, considéréb 

 COMME CARACTÈRE minéralogique j par M. Beudant. {Jnnal, 

 de Chimie et de Phjs.; août 1828 , pag. 398.) 



Lorsqu'on fait attention que la pesanteur S:pécifique tiçnt de 



